TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM 1 Corte Professores: Ivar Benazzi Junior Elpidio Gilson Caversan - PDF
TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM 1 Corte Professores: Ivar Benazzi Junior Elpidio Gilson Caversan
Download "TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM 1 Corte Professores: Ivar Benazzi Junior Elpidio Gilson Caversan"
Sara de Abreu Castelo
1 TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM 1 Corte Professores: Ivar Benazzi Junior Elpidio Gilson Caversan DM Revisão: Setembro 2012
2 TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM ÍNDICE SIMBOLOGIA... pág INTRODUÇÃO 1.1- Operações de corte... pág Operações de deformação... pág Generalidades dos Metais... pág 08 A - Operações no Trabalho dos Metais em Chapas...pág 09 B - Os Metais em Chapas...pág 09 C - Fabricação dos Metais Laminados... pág 09 D - Características dos Metais em Chapas... pág 10 E - Características das Chapas... pág 11 F - Verificações das Chapas... pág OPERAÇÕES DE CORTE 2.1- Corte com tesoura guilhotina...pág 13 A - Força de corte em tesoura guilhotina... pág 13 B - Fases do corte em tesoura guilhotina... pág 14 C - Tesoura guilhotina com facas paralelas... pág 15 D - Tesoura guilhotina com facas inclinadas... pág 16 E - Condição máxima de inclinação das facas... pág 17 F - Geometria de corte das facas... pág 19 G - Folga entre as facas da guilhotina... pág Puncionamento... pág 19 A - Força de corte no puncionamento... pág 20 B - Folga entre punção e matriz... pág 20 C - Estudo de Lay-out da tira (Baixa Produção)... pág 22 - Utilização racional do material... pág 22 - Estampo com disposição normal (Vertical)... pág 23 - Estampo com disposição normal (Horizontal)... pág 25 - Estampo com disposição e inversão de corte... pág 26 - Estampo de peças circulares...pág 27 D - Determinação do posicionamento da espiga... pág 29 - Método analítico... pág 29 - Método do baricentro do perímetro... pág 31 - Espiga de Fixação... pág 35 E - Construção e execução dos estampos de corte... pág 36 - Corte simples... pág 36 - Aberto com guia para o punção... pág 37 - Fechado com guia p/ o punção e p/ a chapa... pág 37 - Aberto com colunas de guias...pág 38 - Aberto com extrator flutuante guiado por colunas... pág 38 - Progressivo... pág 39 F - Estampos progressivos de corte... pág 39 G - Elementos construtivos dos estampos de corte... pág 42 - Limitadores de avanço... pág 42 - Placas de choque...pág 45 - Punções... pág 46 - Porta-punção... pág 48 - Régua de Guia da Fita... pág 49 - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
3 - Apoio da tira... pág 50 - Placa Guia... pág 51 - Molas... pág 52 H- Matrizes... pág 53 - Características geométricas... pág 54 - Cálculo da vida útil e espessura do talão... pág 54 - Cálculo da espessura da matriz... pág 55 - Cálculo da espessura da parede entre furos... pág 55 - Materiais para punções e matrizes pág 56 - Recomendações de projetos para punções e matrizes... pág 56 ELEMENTOS NORMALIZADOS - Bases... pág 57 - Buchas de guia e Molas... pág 58 - Colunas... pág 58 EQUIPAMENTOS: ANEXO I APENDICE I - Prensas... pág 58 - Características das prensas... pág 59 - Escolha das prensas... pág 59 - Dispositivos de proteção... pág 60 - Modelos de máquinas... pág 60 - Dobradeiras... pág 61 - Automação... pág 62 - Desbobinadores de fitas... pág 62 - Endireitadores de fitas... pág 63 APENDICE II - Materiais para confecção de ferramentas (Villares Metals)... pág 64 - Roteiro para o projeto... pág 67 - Componentes fundamentais de um estampo... pág 68 APENDICE III - Tabela de tolerâncias para punções e matrizes... pág 71 APENDICE IV - Layout da fita para peças inclinadas... pág BIBLIOGRAFIA... pág 74 - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
4 - Simbologia de Estampagem e = Espessura da chapa (mm) u = Distância entre os pontos de contato da peça com a matriz e o punção(mm) l = Comprimento da tira (mm) n = Número de peças por metro. a = Avanço ou passo(mm) f = Folga entre punção e matriz (mm) la = Abertura da matriz(mm) lb = Comprimento da dobra.(mm) d1 = Diâmetro da peça repuxada (repuxo cilíndrico) (mm) h1 = Altura do repuxo (mm) m = Coeficiente de repuxo para 1 operação m1= Coeficiente de repuxo para demais operações W = Referência p/ cálculo do s. Maior dimensão da peça ou arranjo na fita. s = Espaçamento entre peça(s) e borda (mm) B = Largura da fita (mm) Ac = Área de corte (secção resistiva de corte) (mm²) Acp = Área da cabeça do punção (mm²) Fc = Forca de corte em tesoura guilhotina (kgf) L = Comprimento de corte ( mm) Ap = Superfície total da peça ( mm²) At = Superfície total da tira ( mm²) P = Força de dobramento (kgf) D = Diâmetro do blanque (mm) Da = Diâmetro adotado considerando usinagem posterior (mm) Pe = Pressão específica dimensionada para a placa de choque (kgf/mm²) R = Raio do blanque (mm) Ri = Raio interno do repuxo (método analítico) (mm) Li = Altura do reuxo (método analítico) (mm) τcis = Tensão de cisalhamento do material (kgf/mm²) λ = Ângulo de inclinação da faca de corte ( ) σƒ = Tensão de flexão.(kgf/mm²) σr = Tensão de ruptura a tração(kgf/mm²) J min = Menor momento de inércia E = Módulo de elasticidade do material(pa) ε = Coeficiente para dobras com planificação de fundo µ = Coeficiente de inclinação ω = Módulo de resistência. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
5 1- INTRODUÇÃO Estampagem é o conjunto de operações com as quais sem produzir cavaco submetemos uma chapa plana a uma ou mais transformações com a finalidade de obtermos peças com geometrias próprias. A estampagem é uma deformação plástica do metal. Os estampos são compostos de elementos comuns a todo e quaisquer tipos de ferramentas (base, inferior, cabeçote ou base superior, espiga, colunas de guia, placa de choque, placa guia, parafusos e pinos de fixação, e outros) e por elementos específicos e responsáveis pelo formato da peça a produzir (matriz e punções). Veja na figura ao lado a nomenclatura: 1- Espiga 2- Cabeçote da Ferramenta ou Base Superior 3- Placa de choque 4- Porta Punção 5- Punção 6- Colunas de guia 7- Buchas 8- Pinos de fixação 9- Parafusos 10- Extrator 11- Guia das chapas 12- Matriz 13- Base inferior Outra definição dá-se por processos de conformação mecânica, realizado geralmente a frio, que compreende um conjunto de operações, por intermédio das quais uma chapa plana é submetida a transformações por corte ou deformação, de modo a adquirir uma nova forma geométrica Operações de corte Corte Entalhe Puncionamento Recorte Transpasse Corte Quando há separação total do material. Entalhe Quando há corte sem separação total. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
6 Puncionamento É a obtenção de figuras geométricas por meio de punção e matriz através de impacto. Recorte É a operação de corte realizada pela segunda vez. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
7 Transpasse É a operação de corte associada à operação de deformação (enrijecimento em chapas muito finas). Exemplos: fuselagem de aviões, painéis de automóveis, brinquedos, eletrodomésticos, etc Operações de deformação Dobramento Repuxo Extrusão Cunhagem Forjamento à frio Dobramento - É a mudança de direção da orientação do material. Repuxo - Obtenção de peças ocas a partir de chapas ou placas planas devido à penetração do material na matriz forçada pelo punção (Ex. lataria de automóvel, copo de filtro de óleo, etc). - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
8 Extrusão - Deformação do material devido a esforços de compressão (Ex. vasos de pressão, cápsula de bala de revolver, tubo aerossol, extintores). Utilização de vanguarda caixilharia, tubos sem costura, tubos de pasta de dente, cápsculas de armamentos, etc. Cunhagem - Obtenção de figuras em alto ou baixo relevo através de amassamento do material (ex. moedas, medalhas, etc ) Forjamento à frio obtenção de formatos que alteram drasticamente a geografia do blanque, Ex: cabeças de parafusos, esferas (processo inicial), calibragem (operação de redução de espessura do material após repuxo),etc Generalidades dos Metais O trabalho dos metais em chapas é o conjunto de operações a que se submete a chapa para transformá-la em um objeto de forma determinada. A extensão deste método de trabalho é devida: Capacidade de Produção Baixo preço de Custo Intercambiabilidade Leveza e Solidez das Peças Obtidas As possibilidades deste sistema de trabalho foram melhoradas e aumentadas devido: À melhora das qualidades: a) do material a ser trabalhado; b) dos materiais utilizados para fabricar as ferramentas; c) ao estabelecimento de dados e normas técnicas cada vez mais precisas. Na origem deste método estava baseado na prática adquirida e no empirismo. As ferramentas eram fabricadas nas oficinas sem intervenção de qualquer assistência técnica. Atualmente a maioria das oficinas possui um escritório técnico (engenharia) para estudos de ferramentaria. Indústrias inteiras nasceram do mencionado processo de trabalho. As aplicações deste método de fabricação de peças encontram-se nos setores mais variados, desde brinquedos até material de transporte entre muitos outros. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
9 A - Operações no Trabalho dos Metais em Chapas As diferentes operações a que é submetido o metal, na matriz, podem ser subdivididas em duas categorias: 1 Separação da matéria; 2 Modificação da forma do material. A primeira categoria abrange todas as operações de corte: cisalhar, puncionar, recortar as sobras, corte parcial, cortar, cortar na forma, repassar. Na segunda categoria encontram-se: a) Modificação simples da forma: Curvar, Dobrar, Enrolar totalmente, enrolar os extremos, aplainar, estampar; b) embutir e repuxar B - Os Metais em Chapas A maioria dos metais pode ser trabalhada sob forma de chapas. Nesta apostila, nos limitaremos á citar os principais metais utilizados: Aço; Cobre; Alumínio; Níquel e suas ligas; Zinco; Metais Preciosos. C - Fabricação dos Metais Laminados Os metais laminados se apresentam sob forma de: - Chapas: chapas retangulares de dimensões: 700 x x x 2000 etc. Que são posteriormente recortadas em forma de Tiras, conforme a necessidade da produção. - Fitas : Laminado metálico de 500 mm de largura máxima e espessura máxima de 6 mm. As fitas se apresentam em forma bobina. O comprimento da fitas enrolada varia conforme dimensões e permitem alimentação contínua. As chapas e fitas são obtidas por laminação a quente e a frio, a partir de lupas ( blooms ) ou placas. Denomina-se lupa ( bloom ) um semi-produto de secção quadrada, de 115 a 300 mm e comprimento de 400 mm, o peso de um bloom é. Aproximadamente, 450 Kg. Placa é o semi-produto de secção retangular (largura de 200 a 30 mm, espessura de 45 a 70 mm, com um comprimento aproximado de 1m). A partir da placa, as chapas são obtidas submetendo-se a matéria às seguintes operações: 1ª) Reaquecimento da Placa; 2ª) Desbastamento ou laminação a quente, até uma espessura de 4 a 5 mm; 3ª) Decapagem e enxaguadura das chapas grossas obtidas, colocando-as em pacotes formados por 3 chapas separadas por camadas de carvão de madeira, para evitar a soldagem; 4ª) Reaquecimento dos Pacotes; 5ª) Laminação das chapas grossas e acabamento no trem de laminação (a quente); 6ª) Cisalhamento das chapas e aplainamento a frio; 7ª) Recozimento de Normalização em caixa (930ºC); 8ª) Decapagem, Lavagem, Limpeza com escovas e Secagem; 9ª) Polimento na Laminadeira, a frio, 2 a 3 passadas; - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
10 10ª) Segundo recozimento em caixa (600 a 650ºC); 11º) Laminado ligeiro a frio skin pass, que deixa uma superfície polida e provoca um leve endurecimento superficial da chapa. Este tratamento evita adelgaçamentos quando se efetua o embutimento. 12ª) Aplainado na máquina de cilindros; 13ª) Inspeção, escolha, lubrificação, empacotamento. Nas laminadeiras modernas, estas diversas operações são feitas em série. As chapas obtidas por laminação a frio devem ter uma espessura regular e um perfeito acabamento superficial. Para obter tais resultados é indispensável que os lingotes utilizados para a fabricação de blooms e placas estejam isentos de defeitos, pois estes se transmitirão à chapa. Estes defeitos são principalmente: 1) bolhas: furos produzidos na chapa, por inclusão de gás; 2) picadas: bolhas muito pequenas e muito numerosas; Estes defeitos, tornados mais ou menos invisíveis, ao laminar, podem, após a decapagem, dar chapas arqueadas ou picadas; 3) bolsadas: vácuo central, criado pela contração; exige a eliminação das extremidades do lingote antes da laminação; 4) fendas: produzidas durante o resfriamento do lingote ou devido a um forjado a tempeatura muito baixa (defeito grave, difícil de se descobrir). D - Características dos Metais em Chapas Material CARACTERÍSTICAS DOS METAIS EM CHAPAS Carga de Ruptura (Kgf/mm 2 ) Alongamento (%) Profundidade Ericksen (mm) Pressão "p" do sujeitador (kgf/cm 2 ) Aço para corte (Thomas) Aço de embutimento Aço de embutimento ,4 24 Profunda Aço para carroçarias ,6 22 Aço-siliício Aço inoxidável (18/8) Chapa fina estanhada ,5 30 Cobre Bronze de estanho Bronze de alumínio ,5 20 Latão Lt ,5 20 Latão Lt 60 a 63 doce ,5 22 Latão Lt 60 a 63 semiduro Zinco Alumínio doce Alumínio semiduro ,5 12 Alumínio duro Duralumínio doce fund Duralumínio laminado a frio Níquel Nota: Os valores indicados são valores médios. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
11 E - Características das Chapas Para efetuar as distintas operações a que está sujeito o metal e, principalmente o repuxo, é necessário que este seja homogêneo, maleável, dúctil, com grão suficientemente fino e com um bom acabamento superficial. As chapas caracterizam-se por: a) sua resistência à ruptura (expressa em kgf/mm 2 ); b) seu limite de elasticidade (expresso em kgf/mm 2 ); c) seu alongamento em %; d) sua dureza superficial (Brinel-Rockwell, etc.); e) sua profundidade de embutido (Ericksen-Guilery). F - Verificações das Chapas Ao receber o material pedido, é preciso ter certeza de que o mesmo obedece às prescrições exigidas. As chapas devem ser verificadas conforme dentro dos limites de tolerância especificadas no pedido e normas. Essas verificações serão efetuadas nas: a) dimensões - comprimento; - largura; - espessura. b) características mecânicas Verificação das Qualidades Mecânicas: - Ensaio de Tração; - Ensaio de Dureza; - Dureza Rockwell; - Dureza Shore. c) qualidades tecnológicas - Ensaio de Dobra; - Ensaio de Embutimento; - Máquina Ericksen; - Máquina Guillery. Eventualmente poderão ser realizados ensaios químicos (ensaio macrográfico e ensaio micrográfico). Estas verificações são feitas geralmente tomando de um lote de chapas algumas delas para que sejam verificadas. Se as chapas forem perfeitas, o lote pode ser aceito. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
12 - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
13 2 - OPERAÇÕES DE CORTE 2.1- Corte com tesoura guilhotina A - Força de corte em tesoura guilhotina. Fc = Ac x τcis Onde Fc = Força de Corte τcis = Tensão de cisalhamento do material (kgf/mm²) Ac = Área de corte (secção resistiva de corte) = l.e l = comprimento de corte ( mm) e = espessura de corte (mm) - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
14 B - Fases do corte em tesoura guilhotina. 1ª Fase: Deformação Plástica Obs: a folga excessiva das facas de corte pode conduzir em quebra da ferramenta de corte. 2ª fase: Cisalhamento Obs: Para materiais mais moles, se utilizam facas de corte com ângulos de corte menores. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
15 3ª Fase: Ruptura Características da seção de corte Após o corte,o material apresenta,no perfil do corte,três faixas bem distintas : Deformação: Região 1 Um canto arredondado, no contorno em contato com um dos lados planos da chapa, e que corresponde à deformação do material no regime plástico. Quanto mais duro for o material menor será esta região. Cisalhamento: Região 2 Uma faixa brilhante, ao redor de todo o contorno de corte,com espessura quase constante, e que corresponde a um cisalhamento no metal cortado. Também é menor para materiais mais duros. Ruptura: Região 3 Uma faixa áspera, devido à granulação do material,levemente inclinada que corresponde ao trecho onde ocorreu o destacamento,visto que a área útil resistente vai diminuindo até que se dê a separação total das partes. Comentários: Maiores ângulos das facas Material mole Material duro Material mole Para materiais mais duros maior cisalhamento maior ruptura Provoca abrasão na superfície da ferramenta levando ao rápido desgaste C - Tesoura guilhotina com facas paralelas. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
16 Fc = Ac x τcis Onde: Fc = Força de Corte τcis = Tensão de cisalhamento do material (kgf/mm²) Ac = Área de corte (secção resistiva de corte) = l.e l = comprimento de corte ( mm) e = espessura de corte (mm) Exercício: Determinar qual é a força de corte (Fc) necessária para cortar uma chapa em uma guilhotina de facas paralelas. l = 30cm e = 3mm τcis = 30kgf/mm² D - Tesoura guilhotina com faca inclinada. Neste equipamento observa-se nas tiras muito finas um fenômeno conhecido como efeito hélice em que a chapa tende a se enrolar. Esta construção necessita um curso um pouco maior devido ao desalinhamento sendo isto uma limitação. e_ = tg λ (1) x Ac = e² (3) 2.tg.λ Ac = e.x (2) 2 Fc = Ac. τcis Fc = e².τcis (4) 2.tg.λ - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
17 Onde: Ac = Área de corte e = Espessura da chapa λ = Inclinação da faca em graus Fc = Força d corte τcis = Tensão de cisalhamento da chapa Exercício: Determinar qual é a força de corte (Fc) necessária para cortar uma chapa em kgf com uma guilhotina de facas inclinadas. l = 30cm e = 3mm λ = 8 τcis = 30 kgf / mm² E - Condição de máxima inclinação das facas. 2 Fat Ft (1) P = FN. cos λ (2) Obs : Valores típicos de λ = de 8 a 10 Ft =FN. sen λ (3) Fat = P. µ (4).. de (1) e (4) 2 Fat = 2P. µ.. 2 P. µ Ft 2 µ tg λ (5) λ tg -1 (2 µ) (6) 2 FN.cos λ. µ FN.sen λ 2cos λ. µ sen λ - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
18 Onde: Fat = Força de Atrito Fn = Força Normal Ft = Componente Horizontal da Força Normal Fc = Força de corte µ = Coeficiente de atrito Exercícios: 1- Determinar qual é a máxima inclinação das facas para a mesma chapa do caso anterior, porém, considerando faca inclinada, onde: µ = 0,15 (aço/alumínio). 2 - Uma indústria deseja comprar uma tesoura guilhotina para cortar chapas de aço, cobre e alumínio. Determinar a capacidade da tesoura e o ângulo de inclinação das facas, sabendo-se que as espessuras máximas das chapas são: Aço 1 τcis = 30 kgf / mm² µ = 0,2 (aço / aço) Cobre 1 1/2 τcis = 20 kgf / mm² µ = 0,11 (aço / cobre) Alumínio - 2 τcis = 17 kgf / mm² µ = 0,15 (aço / Al) Cálculo da inclinação da faca Aço Cobre Alumínio Cálculo da força de corte Aço Cobre Alumínio - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
19 F - Geometria de corte das facas. Particularidades : Um ângulo menor de β implica em redução na resistência da faca. A potência requerida aumenta para maiores ângulos de β. Ângulos típicos: β = 77 a 85 γ = 0 a 10 α = 0 a 6 Σαβγ = 90 G - Folga entre as facas da guilhotina. Folga = Espessura 25 Obs : Folgas grandes podem provocar a quebra das facas. Folgas pequenas provocam o rápido desgaste das arestas de corte. 2.2 Puncionamento É uma operação utilizada para se efetuar o corte de figuras geométricas por meio de punção e matriz por impacto. (O conjunto de ferramentas que executa operações de corte em série é chamado de estampo progressivo de corte.) - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
20 A - Força de corte no puncionamento Fc = Ac x τcis Onde Fc = Força de corte τcis = Tensão de cisalhamento do material (kgf/mm²) Ac = Área de corte (secção resistiva de corte) = l. e l = comprimento de corte ( mm) (Perímetro) e = espessura de corte (mm) Neste caso: Ac = área do perímetro de corte = π. d. e Fc = π. d. e. τcis B - Folga entre punção e matriz Segundo Oehler: (f = D - d) f/2 = 0,005. e. τcis p/ e 3 mm f/2 = (0,010.e - 0,015). τcis p/ e >3mm e = espessura da chapa (mm) τcis = tensão de cisalhamento ( kgf/mm²) Obs : Folgas excessivas provocam rebarbas na peça. Folgas pequenas provocam desgaste rápido das arestas de corte. - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
21 Regra de corte : Peça recortada - Matriz com Ø nominal (mínimo) Furo estampado - Punção com Ø nominal (máximo) Exercício: Determinar as dimensões dos punções e matrizes para estampagem da arruela abaixo. Calcular a força de corte e esquematizar o ferramental. Material : Aço SAE 1020 τcis = 28 kgf/mm² Resolução: Para o furo estampado: Ø Matriz Ø Punção (Nominal) Para o diâmetro externo recortado: Ø Matriz (Nominal) Ø Punção Calculo da Força de Corte: Esquematizar o Ferramental: - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
22 C - Estudo de Lay out das peças na tira para Baixa produção (pequenos lotes) ( Cálculo de espaçamento entre peça e bordas) S= 0,4e + 0,8 mm W 70mm ; e 0,5 S= 2 2e W 70mm ; e < 0,5 S= 1,5 (0,4e + 0,8 mm) W 70mm ; e 0,5 S= 1,5 (2 2e) W 70mm ; e < 0,5 - Utilização racional do material A disposição das peças na tira deve levar em conta: Economia do material. Forma e as dimensões do material a empregar. Sentido de laminação, especialmente para as peças que devem ser dobradas. A economia do material é o aspecto mais importante, que justifica os cálculos para assegurar uma utilização racional do material. A determinação do intervalo ou espaço a deixar entre as duas peças e nos cantos da chapa varia conforme as dimensões da peça e espessura do material. Adota-se geralmente: Porcentagem de utilização da chapa % Utilização = Ap.n x 100 Ac Onde : Ap = Superfície total da peça em mm². n = número de peças por chapa. Ac = Superfície total da chapa em mm². - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
23 Peças retangulares Exemplo: Determinar as diferentes disposições sobre a tira possíveis para cortar a peça acima. Utilize chapa de aço padronizada de 2000x1000x1. Calcular: Passo (ou avanço).largura da tira. Número de peças /tira. Número de tiras /chapa. Número de peças / chapa. % de Utilização da Chapa - Estampo com disposição normal (linha de centro em 90 com a borda) Cálculo de S : (S) Cálculo do Passo: (a) Cálculo da largura da tira: (B) - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
24 Tiras de 2 metros comprimento (1) Tiras de 1 metro de comprimento (2) - Fatec - So - Tecnologia de estampagem
25 Número de tiras de 2 metros de comprimento por chapa: (ntc 1 ) Número de tiras de 1 metro de comprimento por chapa: (ntc 2 ) Número de peças por tira: (npt 1 ) Número de peças por tira: (npt 2 ) Número de peças por chapa: (npc 1 ) Número de peças por chapa: (npc 2 ) % de Utilização: (%U 1 ) % de Utilização: (%U 2 )
26 - Estampo com disposição normal (horizontalmente) Cálculo de S : (S) Cálculo do Passo: (a) Cálculo da largura da tira: (B) Tiras de 2 metros comprimento (1) Tiras de 1 metro de comprimento (2)
27 Número de tiras de 2 metros de comprimento por chapa: (ntc 1 ) Número de tiras de 1 metro de comprimento por chapa: (ntc 2 ) Número de peças por tira: (npt 1 ) Número de peças por tira: (npt 2 ) Número de peças por chapa: (npc 1 ) Número de peças por chapa: (npc 2 ) % de Utilização: (%U 1 ) % de Utilização: (%U 2 )
28 - Estampo com disposição e inversão de corte Cálculo de S : (S) Cálculo do Passo: (a) Cálculo da largura da tira: (B) Tiras de 2 metros comprimento (1) Tiras de 1 metro de comprimento (2) Número de tiras de 2 metros de comprimento por chapa: (ntc 1 ) Número de tiras de 1 metro de comprimento por chapa: (ntc 2 ) Número de peças por tira: (npt 1 ) Número de peças por tira: (npt 2 ) Número de peças por chapa: (npc 1 ) Número de peças por chapa: (npc 2 ) % de Utilização: (%U 1 ) % de Utilização: (%U 2 )
29 - Peças Circulares Estampos com 1 carreira de corte B = largura da tira a = avanço n = número de peças B = D + 2S a + D + S Estampos com 2 carreiras de corte ( Zig-zag) B= (D+S).sen60 +D+2S a + D + S n = [(l - (D + S). sen30 + D + 2S)] D + S
30 Estampos com 3 carreiras de corte (Zig-Zag Duplo) B= (2D+2S).sen60 +D+2S A=D+S n = { [l-(d+2s)].3} + 2 D+S W = 2,5 x D Exemplo: Determinar o número de peças circulares com diâmetro de 80 mm que se pode obter de uma chapa 2000x1000x1 mm considerando: Estampo com 1 carreira Estampo com 2 carreiras Estampo com 3 carreiras Resolução: S= 1,5(0,4e+0,8) mm S= 1,5.0,4+0,8 = s+1,8 o mm a =D+S a =80+1,8 a =81,8 mm Cálculo de B para 1 carreira B= D+2 s B= ,8 B= 83,6 mm Cálculo de B para 2 carreiras B=(D + s).sen60 +D+2S B=(80+1,80)sen 60º ,8 B= 154,5 mm Cálculo de B para 3 carreiras B= (2D+2S)sen60 +D+2S B=( ,80)sen ,80 B= 225,28 mm
31 Cálculo do número de peças para 1 carreira Para tiras de lt = 1000 mm 23 tiras n = l D + 2S +1 D+S n = , ,8 n = 12,2. 23,9 :. n = 276 tiras Para tiras de lt = 2000 mm 11 tiras n = , ,8 n = 23, ,96 n = 264 peças Cálculo do número de peças para 2 carreiras Para tiras de lt = 1000 mm 12 tiras n = [( l -(D+S).sen30 +D+2S).2]+2 D+S n = [(1000-(81,8.sen ,8).2] ,8 Cálculo do número de peças para 3 carreiras Para tiras de lt=1000 mm 8 tiras n ={[ n-(d+2s)].3} +2 D+S n ={ [1000-(80+2.1,8)].3} ,8 n = n = 280 peças Para tiras de lt = 2000 mm 4 tiras n = 2000-(83,16) ,8 n = n = 288 peças Nota : usar chapa de B= 225,26x carreiras s =1,80 mm
32 E - Determinação do posicionamento da espiga Método Analítico Xg = P1.x1+P2.x2+P3.x3+P4.x4 (P1+P2+P3+P4) Equilíbrio através do momento onde Pt = ΣPi de 1 a 4 XG = ΣPixi ΣPi XG = ΣLixi onde ΣLi donde se deduz que Li = π.d (perímetro) d1 10 d2 12 d3 14 x1 10 x2 30 x3 50 y1 50 y2 30 y3 10 XG = P1.X1+P2.X2+P3.X3 P1+P2+P3 P1 = L1.e.τcis P2 = L2.e.τcis P3 = L3.e.τcis XG = e. τcis. (L1.X1+L2.X2+L3.X3)
33 e.τcis.(l1+l2+l3) XG = ΣLi.Xi ΣLi YG = ΣLi.Yi ΣLi Ponto Xi Yi Li Li.Xi Li.Yi Σ ΣLi ΣXiLi ΣYiLi Método do Baricentro do Perímetro XG = Σ Li.Xi Σ Li
34 YG = Σ Li.Yi Σ Li Exemplo : Não é válido calcular o CG em relação à área para figuras irregulares. Nestes casos calculamos o CG em relação ao perímetro que é onde haverá corte. Exemplo : Dividir sempre uma figura a ser puncionada em perímetros conhecidos localizando os seus próprios centros de gravidade
35 Centro de gravidade de curvas
36 Exercício: Determinar o CG do estampo : Ponto Xi Yi Li Xi.Li Yi.Li Σ
37 XG = Σ Li.Xi = Σ Li XG = YG = Σ Li.Yi = Σ Li YG = Espiga de Fixação / Centro de Gravidade A fixação da parte móvel do estampo no martelo da prensa é feita aplicando-se um pino roscado, o qual denominar-se de espiga. A espiga é introduzida no furo existente no martelo e, por intermédio de um parafuso, fixa-se o conjunto. A espiga é um elemento de forma cilíndrica e o seu diâmetro, assim como o comprimento, deverá ser de acordo com o furo do martelo já existente na prensa, onde será montado o estampo. Geralmente, a espiga é constituída com um aço comum como, por exemplo, SAE 1010 ou 1020, exceto em casos especiais, nunca receberá tratamento térmico. Esta deve ser suficientemente robusta para poder resistir ao peso do móvel mais o esforço de extração. Assim, em uma espiga, a sua parte mais fraca é o menor diâmetro, vamos desenvolvê-la considerando o diâmetro do núcleo da rosca como o mais crítico. O peso da parte superior é calculado sempre para este caso de uma maneira aproximada, considerando-o até por estimativa. A letra S encontrada logo após a fórmula será o coeficiente de segurança que adotaremos com sendo 2,5 a 3 para determinarmos a área do núcleo da rosca. Depois que calcularmos a área do núcleo da rosca, podemos encontrar o diâmetro do mesmo com a fórmula a seguir: Obs: Alguns tipos de Ferramentas progressivas, de vários estágios e, ou de grande parte são fixadas ao cabeçote superior através de grampos mecânicos (com parafusos)ou hidráulicas
38 Obs.: Este é um modelo de espiga para estampos de pequeno e médio porte. Dificilmente iremos calcular um diâmetro de núcleo que coincida com uma rosca normalizada, por este motivo, podemos aumentá-lo até encontrar um diâmetro de rosca imediatamente superior. F - Construção e execução dos estampos de corte - Estampo simples de corte Para corte sem muita precisão Precisão de corte ± 0.2 mm
39 - Estampo aberto com guia para o punção - Estampo fechado com guias para o punção e apoio para a fita
40 - Estampo com colunas de guias, extrator fixo e guia para fita. - Estampo com extrator flutuante e porta - punção guiado por colunas
41 - Estampo de Corte Progressivo (esquemático) Estampo de Corte Progressivo (esquemático)
42 G - Estampos progressivos de corte Obs.: não há retalho rebobinável 1º passo corte do retalho lateral e marcação do passo 2º passo corte dos furos internos. 3 º passo corte do contorno externo com separação das peças. Na figura anterior tem-se o caso de aproveitamento dos dois punções laterais marcadores de passo, como cortadores do retalho lateral, e um terceiro de forma, para separação das peças, e corte do retalho que se forma entre elas. No exemplo da figura abaixo tem-se o aproveitamento dos punções marcadores de passo como cortadores de retalho lateral. Para o destacamento das peças utilizou-se um jogo de facas paralelas. Neste caso não houve formação de retalhos entre as peças. Como dissemos anteriormente, nem sempre se utiliza sistematicamente corte de retalho. É o caso de se rebobinar a lâmina cortada. Este método de alimentação com material bobinado subentende que se deseje alta produção, e que o material e a sua espessura conferem a lâmina uma certa flexibilidade que permita o desenrolamento da bobina e o bobinamento do retalho obtido com certa facilidade. Neste caso, geralmente, as peças produzidas são de pequena dimensão. A alta produção nos obrigaria a colocar um alimentador automático na prensa. A bobina, a fim de se tornar plana, nos obrigaria a utilizar uma estreitadora de chapas. O esquema de conjunto seria então indicado pela figura abaixo (esquema de um conjunto utilizado em alta produção). Quando a espessura, a largura e o material da lâmina, forem tais que um bobinamento se torne incomodo, passa-se a utilizar, ainda que com produção elevada, um sistema de tiras obtidas numa tesoura guilhotina
43 Corte utilizando uma faca para destacar a peça no final da seqüência Obs.: Não há retalho rebobinável. 1 º passo corte do retalho lateral e marcação do passo. corte do furo interno 2 º passo corte do rasgo para completar a forma do furo interno. 3 º passo passo morto. 4 º passo separação das peças. Esquema de um processo utilizado em alta produção A bobina de material enrolado D estampo B endireitadora de chapa E bobina de retalho C alimentador automático (empurrando a fita) C1= Alimentador automatico após a ferramenta (puxando a fita) Obs: É usado apenas um alimentador. A opção C1 é utilizada quando a fita é extremamente fina ou quando se deseja manter a integridade da fita de retalho para uso posterior. Apenas neste caso é utilizado o bobinador E.Caso não seja usado o retalho podemos pica-lo através de uma pequena guilhotina, para facilitar o descarte como sucata
44 1 Passo corte dos furos internos 2 Passo corte do contorno 3 Passo separação do retalho vantagem controle direcional desvantagem - usinagem (Pode fazer a peça em dois estágios) 1 Passo corte dos furos internos 2 Passo execução do recorte externo 3 Passo corte do contorno e separação do retalho No segundo caso a solução mais indicada seria cortar o retalho em secções curtas. O terceiro caso impossibilita alternativa a não ser armazenar as pontas e sobras em containeres. Vem desta maneira que os estampos deverão ser providos, em alguns casos de elementos que possibilitam o corte da lâmina em pequenos retalhos, com finalidade de facilitar o transporte e o armazenamento. Tais elementos recebem uma construção típica conforme o tipo de peça com que esteja lidando. H - Elementos construtivos dos estampos de corte. Limitadores de avanço Para melhorar a produção é necessário que a prensa seja alimentada com continuidade e a chapa colocada em disposição correta. Para isto, existem dispositivos simples e complexos,com funcionamento manual ou automático. Eles limitam o avanço da fita a cada golpe da prensa. Limitadores de Avanços Manuais:
45 Limitadores de pino fixo (pino stop) Limitadores de pino móvel Pino acionado manualmente
46 Limitador acionado por mola Limitador através de faca de avanço
47 Limitador por entalhe lateral e bloqueio por mola Limitadores centralizadores
48 Balancim ou encosto oscilante Avanços Automáticos São dispositivos mecânicos ou pneumáticos que funcionam com movimentos sincronizados com as prensas utilizadas para estampar. Placas de choque Placa de Choque Inteiriça Placa de Choque Segmentada Para impedir que a punção penetre no cabeçote, coloca-se entre a cabeça do punção e o cabeçote do estampo, uma placa de aço temperado com espessura máxima de 5 mm a 8mm. Outra função é a distribuição da pressão da punção. O Material é normalmente utilizado o aço SAE 1045 e levando um tratamento térmico não obrigatório de HRC 45-48, não havendo necessidade de maior dureza para não torná-la quebradiça. Podemos usar também uma única placa com o mesmo dimensionamento (largura e comprimento) do porta punção, por haver um menor tempo de usinabilidade e/ou por motivos de punções com geometrias mais complexas, para isso chamamos de placa de choque inteiriça. Dimensionamento:
49 A placa de choque será empregada sempre que a pressão específica em qualquer punção for superior a P = 4 kgf/mm 2. Recomenda-se analisar o menor punção. Cálculo de Pe (pressão específica): Pt = Fc A cp Apc = Fc Pe Onde: Fc = Força que atua no punção ( Força de Corte) (Kgf) Pt = Pressão de trabalho Pe = Pressão específica dimensionada para a placa = 4 kgf/mm² A cp = Área da cabeça do punção (mm²) Apc = Área da Placa de choque (mm²) - Punções Tipos e forma de fixação: Quanto a aresta de corte:
50 O tipo mais utilizado é o retificado em esquadro (1); é o mais barato e sempre usado para corte de chapas com e 2mm. Os punções de Ø relativamente grande são comumente feitos côncavos ou com fio de corte inclinado (2,3,4,5). O tipo 6 é usado para trabalhos muitos grosseiros ou em forjaria, para corte a quente. Os punções tipo faca (7,8,9) são usados para materiais não metálicos ou fracos, e trabalham sem matriz, usando como base uma placa de borracha ou madeira topo. Verificações dos punções Verificação 1: Resistência à compressão Em geral se o diâmetro da punção for bem superior à espessura da chapa, não há necessidade de se fazer a verificação da resistência de compressão. Para diâmetros próximos a espessura da chapa pode-se utilizar a seguinte regra prática: Para materiais com σr 40 Kgf/ mm2 - dmin = e Para materiais com σr > 40 Kgf/ mm2 - dmin = 1,5e Verificação 2: Flambagem L Comprimento livre máximo Onde: E Módulo de elasticidade (aço kgf/mm²) J Menor momento de inércia da seção Fc Força de corte (kgf) Comprimento dos punções (usual) 50 a 80 mm Alguns Valores de J Jmin = πd 4 64 Jmin = _a 4 12 Jmin = b.h
51 Jmin = π(d 4 - d 4 ) 64 Porta-punção Na fixação conveniente dos punções pequenos, geralmente são utilizadas placas denominadas de porta-punção, confeccionadas comumente de aços SAE 1010 ou A espessura do porta-punção é o fator primordial, sendo que podemos considerá-la no mínimo 0,25 do comprimento do punção, independentemente da espessura, o punção deve ter apoio lateral suficiente e sua localização no porta-punção varia conforme a peça a ser confeccionada. Com referência à ajustagem dos punções no porta punção, devemos observar que o punção deve ter um ajuste perfeito, evitando qualquer movimento. Na parte da cabeça do punção podemos deixar a medida de 1mm de diâmetro maior que o diâmetro da cabeça do punção d 2, e o encaixe que vai receber a cabeça do punção de medida ex: 4,2-0,1, deve ser usinado com medida 4,1-0,05, retificando-se o excesso deixado para obter um ajuste uniforme entre o punção e o porta-punção. Quando o contorno for de perfil cilíndrico podemos usinar o encaixe do corpo do punção com N7 e, provavelmente, o punção terá h6. Quando o contorno do punção não for de perfil cilíndrico podemos usinar o encaixe do corpo do mesmo com H7 e se acrescenta um sistema de travamento, caso não possua cabeça. Esta mesma tolerância pode ser empregada em punções cilíndricos, desde que sejam recambiáveis. Base Superior Porta-Punção
52 Régua de Guia da Fita As réguas de guia ou guias laterais do produto tem como objetivo guiar convenientemente a tira do produto dentro do estampo, sendo montadas numa distância entre si igual à largura da tira mais um mínimo de folga que possibilite um deslizamento regular da tira que geralmente é cerca de 20% da espessura da chapa. O material das réguas poderá ser SAE 1045 ou VND, sendo aconselhável o tratamento térmico para HRC O dimensionamento das réguas de guia far-se-á de acordo com o que se deseja, por exemplo, para a largura da régua dever-se-á levar em consideração o diâmetro da cabeça do parafuso de fixação, sendo que esta largura deverá ter no mínimo 2,5 vezes este diâmetro já referido, e quando tiver encosto móvel é determinada conforme o apoio deste. O comprimento também deverá ser calculado segundo o bom senso, pois a régua deverá se suficientemente comprida para guiar a tira. Recomendam-se guias com comprimento 2 vezes superior à largura da tira. Esse dimensionamento seria a partir do punção até à parte da entrada da tira. A espessura da régua de guia é uma das partes mais delicadas deste elemento, porque devemos considerar que, em um estampo fechado o intervalo existente entre a guia do punção e a matriz deve ser considerado para espessura acima de 0,5 mm e que este intervalo será duas vezes a espessura mínima da chapa menos 0,2 a 0,3, isto para evitar que possam entrar duas peças de uma só vez no estampo e garantir também que não haja ruptura de punção. Esta altura obedece as seguintes dimensões: Em geral: p/ p/ p/ p/ p/ p/
53 A abertura A costuma-se fazer: Para tiras e chapas: p/ p/ Para ferro chato: p/ p/ Para ferramentas progressivas com alimentação automática: h = 1,5 a 2 x e A = Larg. Da fita + tol.máx.+0,2 e = espessura da chapa a = largura da tira Dimensionamento da régua em relação ao comprimento Espessura da régua (mm) Comprimento da régua (mm) 8 até até até 400 Caso esta régua seja temperada e acima de 400 mm de comprimento, é conveniente dividi-la em segmentos para evitar empenamentos durante tratamento térmico. Apoio da tira É uma simples placa fabricada em material comum SAE 1010, fixada com parafuso não sendo necessário colocar pinos. Quanto a usinagem, pode ser feita somente do lado em que a tira do produto seja apoiada. Geralmente tem largura igual ao somatório entre os elementos, régua guia e a largura do produto. A espessura em geral é igual a 8 mm. O comprimento é determinado pelas réguas de guia. Em estampos cujo produto tem espessura fina aplicamos um tipo de apoio formando um túnel, que seria o apoio normal, e uma placa montada na parte superior, dando o intervalo nesta montagem de 2 espessuras mínimas do produto
54 Placa Guia A placa de guia geralmente é confeccionada de aço SAE 1020 não havendo necessidade de tratamento térmico. Sua espessura deve-se relacionar com o comprimento do punção sendo que, em geral, aplicamos: h = L 4 A distância da placa guia á matriz, ou seja, o intervalo (i), depende da espessura da peça e da régua guia como antes já foi observado. Quando cortamos uma peça e não a retalhamos, com o decorrer das operações de corte o retalho tende a enrolar, e para evitar isso venha a interferir no andamento do retalho, aliviamos conforme o indicado. O guia do punção pode ser simplificado utilizando enxertos, quando se tem punções com perfil complexo ou quando se deseja reduzir a área que irá tocar a peça, deixando a parte mais trabalhosa em usinagem para o enxerto. A placa guia normalmente é fixa com o conjunto inferior do estampo e tem a utilidade também de extrair o punção de dentro do furo cortado na operação. Temos também placas iguais á placa guia, somente que são móveis e as denominaremos de sujeitadores prensa-chapas ou ainda de extratores móveis, sendo que escolhemos a denominação conforme a função do elemento
55 Molas Para se calcular as molas, devemos conhecer a força de extração. Esta força é aquela que tem o objetivo de extrair o punção de dentro do furo cortado, pois, quando furamos uma determinada peça o furo pode prender o punção. Para o entendimento, a extração é determinada com os pontos em que se dará interferência na extração. Então consideremos a força de extração (Fe): Para cálculo do curso de trabalho desta, devemos considerar a Fe no ponto exato, onde temos o ponto máximo de penetração do punção na matriz c que, geralmente, deixamos com 1mm. Também encontramos o ponto máximo de penetração do punção no extrator b que também costumamos deixar 1 mm e finalizando temos o ponto onde a força de extração atinge o máximo a, neste ponto, as molas devem ter força maior ou igual à força de extração. Portanto, o curso de trabalho f das molas será a soma dos respectivos pontos, sendo que no lugar de a acrescentamos a espessura da chapa, assim: A mola ainda deve ser pressionada de 0,5 a 1 mm para que já inicie com uma précompressão. Os cálculos devem ser verificados rigorosamente se as molas atingem o curso de trabalho f mais a pré-compressão, assim como devem ser observados com o mesmo rigor, se no ponto a tiverem força suficiente para extrair a peça. Para determinarmos a capacidade da prensa devemos somar a Fc a todas as cargas das molas quando estão totalmente comprimidas e, no final desta somatória, acrescentamos um coeficiente de segurança de 10 a 30%, dependendo da máquina. Por outro lado, podemos adquirir as molas no mercado, pois os fabricantes normalmente nos informam todas as referências, tais como Ø do arame, Ø da mola, carga que pode suportar, curso, etc., tendo disponível no mercado uma enorme série para ser escolhida de acordo com a situação. Para efeito de conhecimento, temos a seguir as formulas para os cálculos das molas
56 Mola Quadrada Mola Redonda Mola Retangular Onde: P = Força aplicada (Kp) σ t = Resistência prática do aço ao cisalhamento, cerca de 30 a 40 Kp/mm 2 n = Número de espiras úteis G = Módulo de elasticidade ao cisalhamento, cerca de 8000 a 10000/mm 2 f = flecha, suportando a força P. Portanto, a deformação do anel será g e a para molas a compressão Logo Para molas a tração: I - Matrizes Matrizes e punções constituem os elementos fundamentais das ferramentas. Na matriz está recortado o formato negativo da peça a ser produzida. A matriz é fixada rigidamente sobre a base inferida com parafusos, porta matriz ou outro meio, sempre de modo a formar um conjunto bem sólido. A matriz deverá ser confeccionada com material de alta qualidade e com acabamento finíssimo. Características principais das matrizes de corte são: Ângulo de saída para facilitar o escoamento do material cortado. A folga entre punção e a matriz que é responsável pelo corte da peça desejada. Altura do talão determina nº de afiações possíveis
57 Características Geométricas Cálculo da vida útil e espessura do talão A altura do talão determina o nº de afiações possíveis na matriz Em geral após o corte de 40 mil a 60 mil peças a matriz deve ser afiada. Cada afiação reduz aproximadamente 0,15 mm da espessura da matriz T = n º de peças x 0,15 ( Para matriz tipo A usar TA = T + 0,5 x e ) a ( Para matriz tipo B usar TB = T + e ) T = espessura do talão E = Espessura do material Espessura retirada numa afiação (média) = 0,15 mm Expectativa de peças produzidas entre afiações = a peças Nota: o talão t deve ter no máximo 12 mm. Tmáx =12 mm Alturas recomendadas para o talão T 3,0.e para e 1,5 mm T 1,5.e para e 1,5 mm T= 1,0.e para e 6,0 mm
58 Cálculo da espessura da matriz A força de punção se distribui ao longo dos gumes de corte da matriz, de forma tal que se esta não tiver espessura suficiente, acabará não resistindo aos esforços. Espessura da Matriz: F ton kgf E cm mm Cálculo da espessura da parede entre furos F (ton) C (mm) a 3. e m OBS: Para matrizes inteiriças Y (mm) ou encaixadas podemos Z (mm) α. e (e = espessura da chapa em mm) tomar 0,8. e m Para os valores de α, vide tabela abaixo: Valores de α :
59 onde: p = perímetro de corte (mm); e = espessura da chapa (mm); D = Diâmetro do furo Materiais para punções e matrizes Características: 1. Elevada resistência mecânica 2. Dureza elevada após tratamento térmico. 3. Resistência ao desgaste. 4. Resistência ao choque. 5. Boa temperatura e usinabilidade. 6. Indeformabilidade durante o tratamento térmico. Tratamento térmico Para o tratamento térmico dos punções e matrizes deve-se consultar o catálogo do fabricante. A dureza dos punções deve ser a princípio na faixa de 56 a 62 HRC após o revenimento. Recomendações de projetos para punção e matriz Para que não haja problemas de concentração de tensões durante e depois do tratamento térmico deve-se seguir as seguintes recomendações : 1. Evitar cantos vivos ou raios de arredondamento muito pequenos. 2. Evitar variações bruscas de secções. 3. Evitar massas com distribuição heterogêneas. 4. Evitar furos cegos, roscas e pinos. 5. Evitar proximidade de furos ocasionando paredes finas
60 4.2 - Elementos Normalizados Bases
61 Buchas Guias e Mola Colunas 5- EQUIPAMENTOS
62 5.1 - Prensas No trabalho dos metais em chapas, as máquinas usadas são denominadas PRENSAS. A classificação destas máquinas é feita observando o funcionamento e os movimentos. Em 1º lugar se distinguem: - Prensas Mecânicas; - Prensas Hidráulicas. Em cada um destas categorias, os movimentos de que são dotadas essas prensas permitem diferenciá-las em: 1- Prensas de simples ação, ou seja, com um só movimento (mais usual); 2- Prensas de dupla ação, ou seja, com dois movimentos; 3- Prensas de tripla ação. Citaremos somente a de simples ação. Neste tipo de prensa é possível diferenciar: 1 pela sua função: a) prensas para cortar e embutir; b) prensas para dobrar e puncionar c) prensas de forja. 2 pelo seu comando: a) prensa de balancim manual; Trabalho de corte, dobra, embutição ou estampagem que não precisam grandes esforços. b) prensa de fricção; Trabalho de forja, estampagem e dobra. c) prensa de excêntricos; (mais usual) Trabalho de corte, dobra, embutição ou estampagem de diversos esforços. d) prensa de virabrequim; Trabalho de corte, dobra, embutição ou estampagem, mas que constitui um virabrequim. e) prensa de rótula. Trabalho de corte, dobra, embutição ou estampagem, com diferente acionamento do cabeçote. A - Características das Prensas Para definir uma prensa devem ser indicadas as características que se seguem: - tipo; - força máxima em toneladas e trabalho; - percursos; - distância entre mesa e cabeçote; - potência do motor; - dimensões externas. Ademais, o fabricante deve definir sempre as dimensões das fundações previstas para instalação da máquina. Prensas Mecânicas: Para prensas de pequena e média potência, pode ser executado em ferro fundido, aço fundido ou em chapas de aço soldadas. Esta armação aberta por três lados, permite a passagem lateral da fita. Possuem mancais na parte superior, guias verticais e uma mesa para fixação das ferramentas. Os principais tipos são: balancim, fricção, excêntrica, virabrequim, rótula. Prensas Hidráulicas: estas se diferenciam somente das precedentes pelo comando do cabeçote. São de uma ou várias colunas e a armação é de ferro fundido ou de chapas de aço
63 soldadas. A vantagem destas prensas reside na facilidade existente para se regular a pressão do óleo, o que permite utilizar somente a força necessária e que esta seja controlada. B - Escolha da Prensa Conveniente Para se escolher uma prensa para uma determinada operação, devemos conhecer as características das prensas de que dispõe. Para um trabalho a se realizar devem ser determinados: 1 - a força (em toneladas) necessária; 2 - o trabalho (em quilogrâmetros) necessário; 3 - as dimensões da ferramenta; 4 - o percurso necessário; 5 - o modo pelo qual se deve trabalhar (golpe a golpe ou em continuação). Estas especificações vão tomar a escolha mais fácil. A primeira permite que se determine a força exigida da prensa. A segunda fixa a escolha entre uma prensa de comando direto ou com aparelhos. A terceira permite assegurar a possibilidade de montagem das ferramentas. Para a escolha de uma prensa, deve-se evidentemente ter em conta o tipo de trabalho a ser executado. Os trabalhos de corte podem ser realizados em todos os tipos de prensas de simples efeito. As dobras deverão ser efetuadas em prensas excêntricas, prensas de fricção, ou em prensas especiais para dobrar. A escolha é mais delicada para trabalhos de embutição. As prensas de duplo efeito, com mesa móvel, deverão ser utilizadas para trabalhos embutição cilíndrica profunda em chapas finas. As prensas hidráulicas permitem grandes pressões a grandes profundidades. As prensas de simples efeito, providas de almofada pneumática, podem ser utilizadas como prensas de embutir. Estas prensas permitem exercer grandes pressões de deformação e maior produção. C - Dispositivos de Proteção As prensas são máquinas perigosas para as mãos dos operadores, por esta razão são empregados diversos dispositivos para que se aumente a segurança, no trabalho. Uma das mais simples é que se obrigue a utilizar as duas mãos para o comando, o que evita que o operário deixe uma das mãos debaixo do cabeçote (bi-manual). Nas grandes prensas, manejadas por vários operadores, dispositivos elétricos no comando obrigam-lhes a utilizar as mãos na manobra. Algumas prensas têm uma pantalha protetora, a qual deve ser descida, a fim de acionar a máquina. Este movimento força o operário a retirar as mãos da zona perigosa. Modelos de algumas máquinas:
64 Estampo Progressivo Peça Estampada na Ferramenta ao lado Dobradeira Faca chapa Dobradeira Amada FBD NT Dobrando uma chapa
65 Peça Dobrada Este modelo é um marco no sistema de dobramento automático completamente diferente em conceito de qualquer sistema convencional. Possui programação simplificada e permite o sistema de conferência no perfil da parte fabricada como também qualquer interface. Também podem ser executadas modificações de usuário para o programa antes de processar. O sistema é projetado para prover dobramento para cima e para baixo de 180 a 45 graus. Ele processa produtos novos sem perda de tempo pela organização de operações. Considerando que não requer nenhum óleo hidráulico, o este mantém um ambiente de trabalho limpo. Com automatização Integrada, é desenvolvido para aumentar produtividade idealmente enquanto reduzindo custos em uma variedade de loja que processa métodos. O sistema também pode ser ampliado e pode ser integrado com outro equipamento do mesmo fabricante Automação em Prensas Desbobinador Endireitador Prensa Sistema de Automação projetada por Stampco-Setrema Neste sistema de automação acima, consiste três equipamentos: - Desbobinador - Endireitador - Prensa Hidráulica (descrito no item 3.1) A - Desbobinador para Fitas Destinados ao processamento de materiais em rolos / bobinas. Podem ser fornecido com mandril único ou duplo, eixo com ponta lisa para carretéis ou base giratória para desenrolamento direto de pallets
Fatec Sorocaba FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM Professor: Eng. Msc. Ivar Benazzi Jr. Elpidio Gilson Caversan DM 0206007-01 Revisão Julho 2011-1 - TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM TRABALHO
1 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM Página DM 0206007-01 Revisão Julho 2007 1 Professor: Eng. Msc. Ivar Benazzi Jr. Estagiário: Leandro Henrique Aio TECNOLOGIA DE ESTAMPAGEM